APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 541 



nous avons vu que la déformation par l'effort apparent' 

 de 60 kg n'atteint sa limite qu'au bout de plusieurs 

 jours, et qu'il en est forcément de même dans l'enrou- 

 lage ; il conviendrait donc de vérifier nos conclusions 

 lorsque les fils auraient été soumis à une contrainte de 

 très lon£jue durée. 



Conclusions de l'étude des fils au laboratoire. — 

 Les expériences qui viennent d'être rapportées et les 

 conséquences qui semblent devoir s'en déduire devront 

 être encore contrôlées par des recherches poursuivies 

 systématiquement pendant plusieurs années. Mais les ré- 

 sultats déjà acquis semblent démontrer, au moins à titre 

 provisoire, que des fils d'invar bien étuvés et manipulés 

 en suivant une technique rigoureuse possèdent une 

 stabilité assez grande pour que, dans le cours d'une 

 campagne géodésique, leurs variations ne dépassent pas 

 les limites des erreurs inhérentes aux mesures auxquel- 

 les ils servent. Et, si l'on remarque que, dans l'emploi 

 d'un alliage particulièrement réussi, une incertitude de 

 30 degrés dans la mesure de la température entraîne 

 une erreur du même ordre que celle qui résulte d'une 

 incertitude de un dixième de degré dans l'emploi du 

 système bimétallique acier-laiton, on n'hésitera pas à 

 abandonner ce dernier, pour adopter exclusivement le 

 fil d'invar, dont l'emploi simplifie considérablement la 

 méthode, en augmentant sa précision dans une mesure 

 inespérée. 



' Cet effort directement mesuré n'est en effet qu'une moyenne 

 sur toute la section du fil ; mais il est aisé de voir que le métal 

 situé près de la surface du fil du côté interne de la courbe est 

 soumis à une tension à peu près double, si le diamètre naturel 

 d'enroulage est de 1 mètre. 



